— 82 — 



samente: il tufo che è dotato di magnetismo permanente con piccola quan- 

 tità di cristallini di magnetite ; il peperino dotato di magnetismo di posizione 

 con grande quantità di cristallini di magnetite; l'argilla che non ha nè ma- 

 gnetismo permanente, nè di posizione, nè cristallini di magnetite. 



« Conseguenza naturale di questo confronto si è, che la presenza dei cri- 

 stallini di magnetite non appare necessaria per la magnetizzazione, e se questa 

 è dovuta in parte alla loro presenza, si deve attribuire certamente anche ad 

 altre sostanze ferruginose, che trovansi nella massa, e che con calamite co- 

 muni anche molto forti non si possono estrarre nè prima nè dopo l'arroven- 

 tamento. 



« 11 problema è ora ridotto ad esaminare se tali sostanze ferruginose 

 sono magnetiche, o se hanno luogo delle azioni chimiche durante l'arroven- 

 tamento, che le trasformano in sostanze magnetiche. La soluzione del pro- 

 blema è data dal risultato delle seguenti due serie di esperimenti. 



« 1. Ho preparato una serie di piccoli cilindri di egual peso e lunghezza, 

 formati d'una stessa qualità d'argilla presa alla Valle dell'Inferno dietro il 

 Vaticano: in vari di questi mescolai una certa quantità di magnetite pura 

 con grande cura, perchè questa venisse distribuita uniformemente per tutta la 

 massa. La quantità di magnetite nei vari cilindri varia da 1,5 °/o 0 fino a 

 15 %o- Dopo avere determinato l'azione che essi esercitavano sull'ago del 

 mio solito intensimetro, li arroventai, procurando che la cottura fosse uguale 

 in tutti ; e di ciò mi assicurai aggruppandoli a quattro a quattro e mettendo 

 in ciascun gruppo sempre un cilindretto senza magnetite, affinchè confrontando 

 l'intensità magnetica di questi, avessi un termine di paragone sul grado di 

 cottura degli altri. 



« Nella tabella III sono raccolti i risultati avuti : nella prima colonna 

 è notata la quantità di magnetite mescolata in ciascun cilindretto ; nella se- 

 conda colonna l'intensità magnetica prima dell' arroventamento, e qui faccio 

 notare che i vari cilindretti possedevano unicamente magnetismo di posi- 

 zione; nella terza colonna è notata l'intensità del magnetismo permanente 

 dopo l'arroventamento. 



Tabella III. 



I 



II 



in 



0,0 o/oo 



0° Q',0 



0° 7',0 



1,5 



0\2 



8',0 



3,0 



0',3 



8',3 



5,0 



0',4 



9',8 



7,5 



0',5 



10',6 



10,0 



0',7 



ir,? 



15,0 



r,o 



14', 8 



